Titanium aluminium nitride
টাইটানিয়াম অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রাইড (টি. আই. এ. এল. এন) বা অ্যালুমিনিয়াম টাইটানিয়াম নাইট্রাইড (এ. এল. টি. আই. এন; 50 শতাংশের বেশি অ্যালুমিনিয়াম সামগ্রীর জন্য) হল মেটাস্টেবল শক্ত আবরণের একটি গ্রুপ যা নাইট্রোজেন এবং ধাতব উপাদান অ্যালুমিনিয়াম এবং টাইটানিয়াম নিয়ে গঠিত। এই যৌগের পাশাপাশি অনুরূপ যৌগগুলি (যেমন টি. আই. এন এবং টি. আই. সি. এন) উল্লেখযোগ্যভাবে মেশিনের সরঞ্জামগুলির আবরণ এবং এন্ডমিল এবং ড্রিলগুলির বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন তাপীয় স্থায়িত্ব বৃদ্ধি এবং/অথবা প্রতিরোধের পরিধান। চারটি গুরুত্বপূর্ণ সংমিশ্রণ (ধাতব উপাদান 100 ওয়াট.%) প্রাকৃতিক বাষ্প জমা পদ্ধতির মাধ্যমে শিল্প স্কেলে জমা হয়ঃ টি. আই. 50এ. এল. 50এন (শিল্পে কোম্পানি কেমকোট (বর্তমানে কেমিকন) দ্বারা প্রবর্তিত) আচেন, বি. আর. ডি, গ্রুপ টি. লেইডেকার সিএ। 1989) এএল55টিআই45এন (মেটাপ্লাস আয়োনন (বর্তমানে ওরলিকন) কোম্পানি, বার্জিশ গ্ল্যাডবাখ, বিআরডি, গ্রুপ জে ভেট্টার সিএ দ্বারা শিল্পে প্রবর্তিত। 1999) আল60টিআই40এন (কোবে স্টিল কোম্পানি, কোবে, জাপান, সিএ দ্বারা শিল্পে প্রবর্তিত। 1992) আল66টিআই34এন (মেটাপ্লাস কোম্পানি (বর্তমানে ওরলিকন) গ্রুপ জে. ভেট্টার সিএ দ্বারা শিল্পে প্রবর্তিত। 1996)। টিআইএএলএন আবরণগুলি বিশুদ্ধ টাইটানিয়াম নাইট্রাইড (টিআইএন) আবরণগুলিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মৌলিক কারণগুলি বিবেচনা করা হয়ঃ পৃষ্ঠে একটি প্রতিরক্ষামূলক অ্যালুমিনিয়াম-অক্সাইড স্তর গঠনের কারণে উচ্চতর তাপমাত্রায় বর্ধিত জারণ প্রতিরোধ মাইক্রো-স্ট্রাকচার পরিবর্তন এবং কঠিন দ্রবণের কঠোরতার কারণে সদ্য জমা হওয়া ফিল্মগুলিতে বর্ধিত কঠোরতা টিআইএএলএন-এর টিআইএন এবং কিউবিক এএলএন-এ স্পিনোডাল পচনের কারণে সরঞ্জামগুলি কাটার জন্য সাধারণ তাপমাত্রায় আবরণগুলির বয়স শক্ত হওয়া বয়স শক্তকরণ বয়স শক্তকরণ ঘটনাটি টিআইএন এবং এএলএন-এর কোয়ান্টাম যান্ত্রিক কাঠামোর একটি অসামঞ্জস্যের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে। আবরণগুলি বেশিরভাগই ক্যাথোডিক চাপ জমা বা ম্যাগনেট্রন স্পাটারিং দ্বারা জমা হয়। যদিও বেশিরভাগ টি. আই. এ. এল. এন এবং এ. এল. টি. আই. এন আবরণ অ্যালুমিনিয়াম এবং টাইটানিয়ামের নির্দিষ্ট শতাংশের সাথে মিশ্র লক্ষ্য ব্যবহার করে শিল্পগতভাবে সংশ্লেষিত হয়, তবে ক্যাথোডিক আর্ক জমা কৌশল ব্যবহার করে বিশুদ্ধ এ. এল এবং টি লক্ষ্য সহ টি. আই. এ. এল. এন আবরণ তৈরি করা সম্ভব। 1999 সাল থেকে ন্যানোশীল্ড পিভিডি থাইল্যান্ড দ্বারা বিশুদ্ধ আল থেকে টিআইএএলএন এবং অ্যালটিআইএন আবরণ এবং ক্যাথোডিক চাপ জমা দ্বারা বিশুদ্ধ টিআই লক্ষ্যগুলি শিল্পে তৈরি করা হয়েছে। পৃথক লক্ষ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে আবরণের কাঠামো এবং গঠন সম্পর্কে আরও নমনীয়তা প্রদান করা সম্ভব। Al66Ti34N-এর নির্বাচিত বৈশিষ্ট্যগুলি হলঃ ভিকারের কঠোরতা 2600 থেকে 3300 এইচভি। পর্যায় স্থায়িত্ব সিএ। 850 ডিগ্রি সেলসিয়াস, অ্যালএন + টিআইএন-এ পচন শুরু হয়। তীব্র জারণ প্রায় 800 ডিগ্রি সেলসিয়াস (সিএ) থেকে শুরু হয়। টি. আই. এন-এর তুলনায় 300 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি)। টি. আই. এন সাধারণ আবরণের পুরুত্ব সিএ-এর তুলনায় কম বৈদ্যুতিক এবং তাপ পরিবাহিতা। (1 থেকে 7) মাইক্রোমিটার টাংস্টেন কার্বাইড সরঞ্জামের পরিধান প্রতিরোধের উন্নতির জন্য ব্যবহৃত একটি বাণিজ্যিক আবরণ হল সালজার মেটাপ্লাস থেকে অ্যালটিআইএন-স্যাটার্ন। নির্দিষ্ট প্রয়োগের জন্য নির্বাচিত বৈশিষ্ট্যগুলি উন্নত করার জন্য আবরণগুলি কখনও কখনও কার্বন, সিলিকন, বোরন, অক্সিজেন এবং ইট্রিয়াম উপাদানগুলির মধ্যে কমপক্ষে একটি দিয়ে ডোপ করা হয়। এই আবরণগুলি মাল্টিলেয়ার সিস্টেম তৈরি করতেও ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, এগুলি টি. আই. এস. আই. এক্স. এন-এর সাথে সংমিশ্রণে ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন সালজার মেটাপ্লাসের এমপাওয়ার আবরণ পরিবারে ব্যবহৃত হয়। উপরে উল্লিখিত আবরণের প্রকারগুলি চিকিৎসা প্রয়োগের জন্য বিশেষ সরঞ্জাম সহ সরঞ্জামগুলির সুরক্ষার জন্য প্রয়োগ করা হয়। এগুলি আলংকারিক সমাপ্তি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। টি. আই. এ. এল. এন আবরণ প্রযুক্তির একটি ব্যুৎপত্তি হল ন্যানোকম্পোজিট টি. আই. এ. এল. সি. এন (টাইটানিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন নাইট্রাইড) যা চেক প্রজাতন্ত্রে এস. এইচ. এম দ্বারা বিকশিত হয়েছিল এবং এখন সুইজারল্যান্ডের প্লাটিট দ্বারা বিপণন করা হয়। ন্যানোকম্পোজিট টিআইএএলসিএন আবরণ অতি কঠোরতা এবং অসামান্য উচ্চ তাপমাত্রার কার্যকারিতা প্রদর্শন করে। রেফারেন্স বাহ্যিক সংযোগগুলি প্রতিক্রিয়াশীল ক্যাথোডিক আর্ক বাষ্পীভবন নাইট্রাইডস টাইটানিয়াম যৌগ অ্যালুমিনিয়াম যৌগ দ্বারা জমা হওয়া ন্যানো কম্পোজিট আলটিঙ্কো আবরণ